## KELAYAKAN PASIR KALI MAS SEBAGAI AGREGAT HALUS PADA CAMPURAN BETON DAN MORTAR
Aristofel R. Resi 1 (aristofelronaldzresi@gmail.com) Elia Hunggurami 2 ( eliahunggurami@yahoo.com ) Sudiyo Utomo 3 ( diyotomo@gmail.com )

## ABSTRAK
Perkembangan  daerah  yang  sejalan  dengan  perkembangan  pembangunanterus  meningkat sehingga  kebutuhan  material  untuk  pembangunan  juga  meningkat.  Pembangunan  di  daerah  – daerah  berkembang  masih  menggunakan  beton  sebagai  bahan  konstruksi.  Kebutuhan  akan material  beton  sangatlah  tinggi  sehingga  perlu  adanya  eksplorasi  tempat  baru.Masyarakat  pada kecamatan  Fatuleu  Barat  mengambil  pasir  pada  Kali  Mas  untuk  dijadikan  sebagai  material pembangunan konstruksi beton karena jarak pengambilan pasir lebih dekat dibandingkan dengan pengambilan  dari  quarry  Takari.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton  dan mortar  menggunakan  pasir  Kali  Mas  dibandingkan  dengan  pasir  Takari.    Benda  uji  beton  yang dipakai berbentuk silinder 15 x 30 cm dengan mutu rencana 15 MPa dan 25 MPa dengan durasi curing  7,  14dan  28  hari.  Sedangkan  mortar  berbentuk  kubus  berukuran  5  x  5  x  5  cm  dengan komposisi campuran 1Pcc : 2Psr, 1Pcc : 4Psr, 1Pcc : 6Psr dan 1Pcc : 8Psr dengan durasi curing 3,7, 21 dan 28 hari. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton dan mortar yang menggunakan pasir Kali Mas lebih besar dari pada menggunakan pasir Takari.
Kata kunci : pasir Kali Mas; agregat halus; kuat tekan; beton; mortar

## ABSTRACT
.
The growth of regions which is in step with the establishment progress continuous to increase so material  requirements  for  construction  has  also  been  increasing.  Development  in  developing areas  still  uses  concrete  as  a  construction  material.  The  need  for  concrete  material  is  so  high same needing for exploration of new places. Communities in Fatuleu Barat Subdistrict took sand from  Kali  Mas  serve  as  construction  concrete  material  because  the  distance  was  closer  than taking  from  quarry  Takari.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  compressive  strength  of concrete and mortar using Kali Mas sand compared with Takari sand. The object that used for the  manufacture  of  concrete  cylinder  measuring  15  x  30  cm  with  a  quality  planned  is  15  MPa and 25 MPa with 7, 14 and 28 days of curing duration. While the object which is used to make manufacture  of  mortar  cube  measuring  5  x  5  x  5  cm  with  a  mixed  composition  1  pcc:  2  psr,  1 pcc: 4 psr, 1 pcc: 6 psr and 1 pcc: 8 psr with duration of curing 3, 7, 21 and 28 days.  Based on concrete strength test result with mortar that use Kali Mas sand greater than using Takari sand.

## Keywords: Kali Mas sand;  fine aggregate; compressive strength;  concrete;  mortar

## PENDAHULUAN
Perkembangandaerah  yang  sejalan  dengan  perkembangan  pembangunan  terus  meningkat sehingga  kebutuhan  material  untuk  pembangunan  juga  meningkat.  Pembangunan  di  daerah  – daerah  berkembang  masih  menggunakan  beton  sebagai  bahan  konstruksi.  Kebutuhan  akan material  beton  sangatlah  tinggi  sehingga  perlunya  eksplorasi  tempat  baru  untuk  pengambilan
1 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana – Kupang;
2 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana – Kupang;
3 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana – Kupang.
material.Beton  biasanya  digunakan  untuk  pekerjaan  konstruksi  oleh  sebab  itu  perlu  adanya eksplorasi wilayah pengambilan material yang sesuai dan layak digunakan.
Kabupaten  Kupang  yang  berada  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  merupakan  daerah  yang sedang  berkembang  dan  banyak  wilayah  yang  masih  melakukan  pembangunan.  Salah  satunya wilayah  Poros  Tengah  Kupang  yang  beberapa  tahun  belakangan  ini  masih  melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menuju wilayah Poros Tengah. Kecamatan Fatuleu  Barat  merupakan  salah  satu  Kecamatan  yang  berada  pada  wilayah  Poros  Tengah Kupang.  Wilayah  Poros  Tengah  Kupang  adalah  wilayah  yang  sedang  berkembang  dan  banyak dilakukan  pembangunan  untuk  pekerjaan  konstruksi  rumah  warga  yang    menggunakan  agregat halus dari pasir Kali Mas yang jaraknya lebih dekat dari pada jarak ke quarryTakari. Pasir Kali Mas  memiliki  ketersediaan  yang  cukup  banyak  oleh  karena  itu  perlu  dilakaukan penelitiantentang kelayakan pasir Kali Mas.
Kebutuhan material agregat halus untuk pembangunan konstruksi beton pada Kabupaten Kupang dan sekitarnya biasanya menggunakan material agregat halus pasir Takari. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kuat tekan beton dan mortar dengan menggunakan agregat halus Kali Mas dibandingkan dengan agregat halus Takari.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Beton
Beton  merupakan  campuran  antara  semen  Portland  atau  semen  hidraulik  lain,  agregat  halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa menggunakan bahan tambahan yang membentuk massa padat. Beton normal adalah beton yang mempunyai berat isi berkisar antara 2200 kg/m 3 – 2500 kg/m 3 yang dibuat menggunakan agregat alam yang pecah (BSN, 2000).

## Bahan Pembentuk Beton

## Semen Portland Komposit
Semen  Portland  kompositmerupakan  bahan  pengikat  hidrolisis  dari  hasil  penggilingan  bersama dengan  terak  semen  Portland  dan  gips  dengan  satu  atau  lebih  bahan  anorganik  atau  hasil pencampuran  antara  bubuk  semen  portland  dengan  bubuk  bahan  anorganik  lain.  Bahan anorganik tersebut antara lain terak tanur tinggi  (blast furnace slag), pozzolan, senyawa silikat, batu kapur dengan kadar total bahan anorganik 6% – 35 % dari massa semen Portland komposit. (BSN, 2004).

## Agregat Halus
Agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil desintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir terbesar 5,0 mm(BSN, 2000)

## Agregat Kasar
yang dimaksud dengan agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil desitegrasi alami dari batu atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5 mm – 40 mm.(BSN, 2000)

## Air
Air merupakan bahan dasar pembuatan beton yang harganya paling murah. Air diperlukan untuk bereaksi  dengan  semen  Portland  dan  menjadi  bahan  pelumas  antara  butir-butir  agregat  supaya lebih mudah dikerjakan (Tjokrodimuljo, (2007). Syarat air yang baik digunakan pada campuran
beton  harus  bersih  dan  bebas  dari  bahan  –  bahan  merusak  yang  mengandung  oli,  asam,  alkali, garam, bahan organik, atau bahan – bahan lainnya yang merugikan terhadap beton atau tulangan.

## Uji Slump Beton
Menurut  Tjokrodimuljo,  (2007)  pengukuran  tingkat  kelecakan  (cair  atau  kental)  beton  segar yaitu dengan pengujian slump. Pada dasarnya, beton diisikan ke dalam suatu corong baja berupa kerucut  terpancung,  kemudian  bejana  ditarik  ke  atas  sehingga  beton  segar  meleleh  kebawah. Besar  penurunan  permukaan  diukur,  disebut  nilai  slump.  Makin  besar  nilai  slump  berarti  beton segar makin encer dan ini berarti semakin mudah proses pengerjaannya untuk nilai slump dengan batas 75 mm – 150 mm.

## Pengertian Mortar
Mortar  didefenisikan  sebagai  campuran  material  yang  terdiri  dari  agregat  halus  (pasir),  bahan perekat (tanah liat, kapur, semen Portland) dan air dengan komposisi tertentu.(BSNb, 2002)

## Bahan Pembentuk Mortar
Bahan  pembentuk  mortar  adalah  semen,  agregat  halus  dan  air  (Tjokrodimuljo,2007).  Untuk spesifikasi semen, agregat halus dan air memiliki spesifikasi yang sama seperti bahan pembentuk beton.

## Uji Sebar Mortar
Menurut  (Tjokrodimuljo,  2007)  untuk  mengetahui  kelecakan  adukan  mortar  maupun  mutu mortarnya (setelah keras) biasanya dilakukan pengujian kelecakan mortar (nilai sebar).

## Kuat Tekan
Nilai  fc’  yang  digunakan  dalam  bangunan  tidak  boleh  kurang  dari  17,5  MPa,  sedangkan  untuk beton yang menanggung beban gempa mutunya tidak boleh kurang dri 20 MPa. Selain itu dalam perencanaan  beton  ringan  mutu  beton  tidak  boleh  melebihi  30  MPa  (BSNa,2002).Spesifikasi mortar untuk pekerjaan pasangan, kuat tekan (fc’) untuk mortar yang dihasilkan akan dibedakan ke  dalam  4  tipe  mortar  yaitu  mortar  M,  S,  N  dan  O  (BSNb,  2002).Dimana  kuat  tekan menggunakan rumus:
f’c = Di mana: f’c = Kuat tekan (MPa) F   = Gaya beban maksimum (N) A  = Luas bidang permukaan (mm 2 )

## METODE PENELITIAN

## Benda Uji Penelitian
Benda uji beton yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dengan kuat tekan rencana 15 MPa dan 25 MPa. Pengujian kuat tekan dilakukan  pada  umur  7  hari,  14  hari  dan  28  hari.  Total  benda  uji  beton  adalah  36  buah  dengan rincian  18  buah  benda  uji  yang  menggunakan  pasir  Kali  Mas  dan  18  buah  yang  menggunakan pasir Takari.
Benda uji mortar yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kubus dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm. Benda uji dalam penelitian dibuat sebanyak 4 variasi komposisi campuran Portland Cement (PC) dan pasir yaitu, 1PC : 2Psr, 1PC : 4psr, 1PC : 6psr dan 1PC : 8psr. Total benda uji
mortar adalah 96 buah dengan rincian 48 buah untuk benda uji menggunakan pasir Kali Mas dan 48 buah untuk benda uji pasir Takari.

## Langkah-langkah Penelitian

## Pemeriksaan Bahan
Sebelum digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap bahan-bahan pembentuk mortar dan beton. Pemeriksaan  terhadap  semen  adalah  pemeriksaan  berat  volume  semen  dan  pemeriksaan kehalusan semen secara  visual. Pemeriksaan terhadap agregat halus meliputi pemeriksaan berat jenis  dan  penyerapan  agregat,  berat  volume,  analisa  saringan,  kadar  air  dan  kadar  lumpur. Pemeriksaan  terhadap  agregat  kasar  meliputi  pemeriksaan  berat  jenis  dan  penyerapan  agregat, berat volume, analisa saringan dan kadar air.

## Perencanaan dan Pembuatan Benda Uji
Perencanaancampuranbeton( mix design)dalampengujianinimengacukepada (BSN, 2000) tentang proses rencanapembuatancampuranbeton normal.
Sebelumpembuatanbendaujidilakukanperencanaankomposisicampuranatauperencanaanmix design.  Perencanaan  campuran  mortardalam  pengujian  ini  mengacu  kepada  (BSNb,  2002) tentang metode pengujian kekuatan tekan mortar semen portland.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Bahan Agregat Halus dan Agregat Kasar
Hasil pengujian agregat halus untuk kedua jenis pasir dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Pengujian Bahan Agregat Halus dan Agregat Kasar
No Jenis Pengujian Syarat Hasil Pengujian Agregat Halus Agregat Kasar Agregat Halus Pasir Kali Mas Agregat Halus Pasir Takari Agregat Kasar Takari 1 Analisa Saringan Agregat (MHB) 1,5-3,8 6,0-8,0 2,301 2,351 7,464 2 Kadar Lumpur Agregat ≤ 5%. ≤ 1%. 10,10 (setelah dicuci 4,20) 4,65 - 3 Berat Volume Padat Agregat 1500-1800 (kg/m 3 ) 1510,645 1680,000 1684,926 4 Berat Jenis SSD 2,5-2,7 2,646 2,688 2,716 5 Penyerapan Agregat - 1,012 2,606 1,140 6 Kadar Air Agregat - 4,06 5,04 1,34

## Kuat Tekan Beton
Pengujian kuat tekan beton dilaksanakan pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari dengan kuat tekan rencana 15MPa dan 25 MPa. Rekapitulasi hasil pengujian kuat tekan beton dari kedua jenis pasir untuk semua mutu rencana ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2 Rekapitulasi Kuat Tekan Beton Mutu Rencana (fc’) MPa Agregat Halus Pasir Kali Mas Agregat Halus Pasir Takari 7 Hari 14 Hari 28 Hari 7 Hari 14 Hari 28 Hari
Mutu Rencana (fc’) MPa Agregat Halus Pasir Kali Mas Agregat Halus Pasir Takari 7 Hari 14 Hari 28 Hari 7 Hari 14 Hari 28 Hari 15 12,56 16,61 17,27 11,13 15,66 15,85 25 19,44 26,33 27,46 18,21 25,57 25,86
Berdasarkanhasil  rekapitulasi  kuat  tekan  beton  yang  ditampilkan  pada  Tabel  2  dibuat  grafik perbandingan kuat tekan beton untuk tiap mutu rencana ditunjukkan pada gambar 1.
(a) Kuat Tekan Rencana 15 MPa (b) Kuat Tekan Rencana 25 MPa
Gambar 1.Diagram Kuat Tekan Untuk Tiap Mutu Rencana
Berdasarkan  Tabel  2  dan  Gambar  1  didapati  hasil  nilai  kuat  tekan  beton  yang  menggunakan agregat halus pasir Kali Mas lebih besar dari nilai kuat tekan beton  yang menggunakan agregat halus pasir Takari dengan selisih kuat tekan beton rata-rata untuk fc’15 MPa= 9,25% dan untuk fc’ 25 MPa= 5,29 %

## Kuat Tekan Mortar
Pengujian kuat tekan mortar dilakukan pada masa umur perawatan 3 hari, 7 hari, 21 hari dan 28 hari, kuat tekan mortar dilakukan pada 3 benda uji dengan masing-masing variasi yaitu  1 Pcc : 2 Psr,  1  Pcc  :  4  Psr,  1  Pcc  :  6  Psr,  dan  1  Pcc  :  8  Psr.  Hasil  pengujian  dapat  dilihat  pada  Tabel  3 berikut:
11.13 15.66 15.85 12.56 16.61 17.27 0 5 10 15 20 7 14 28 K u a t T e k a n ( M P a ) Umur (Hari) Pasir Takari Pasir Kali Mas 18.21 25.57 25.86 19.44 26.33 27.46 0 5 10 15 20 25 30 7 14 28 K u a t T e k a n ( M P a ) Umur (Hari) Pasir Takari Pasir Kali Mas

## Tabel
Komposisi Campuran Agregat Halus Pasir Takari 3 Hari 7 Hari 1 Pcc : 2 Psr 29,33 36,00 1 Pcc : 4 Psr 20,00 26,00 1 Pcc : 6 Psr 14,67 15,33 1 Pcc : 8 Psr 8,00 9,33
Berdasarkanhasil  rekapitulasi  kuat  tekan  mortar  yang  ditampilkan  pada  Tabel  3  dibuat  grafik perbandingan kuat tekan mortar untuk tiap variasi campuran ditunjukkan pada gambar 2.
(a). Kuat Tekan Mortar Variasi 1PC : 2Psr
(c). Kuat Tekan Mortar Variasi 1PC : 6Psr
Berdasarkan  Tabel  3  dan  Gambar  2  didapati  hasil  nilai  kuat  tekan  mortar  yang  menggunakan agregat halus pasir Kali Mas lebih halus  pasir  Takari.  Dengan  selisih  rata PCC :4 Psr = 17,25%, 1 PCC : 6 Psr = 16,21%, 1 PCC :8 Psr = 10,95%,

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  didapati  hasil  kuat  tekan  beton  dengan menggunakan pasir Kali Mas lebih tinggi dari pada menggunakan pasir Takari. Kuat tekan beton yang dihasilkan dengan menggunakan pasir Kali Mas dengan umur perawatan 7,14 da
29.33 36.00 38.00 31.33 38.00 40.00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 3 7 21 K u a t T e ka n ( M P a ) Umur (Hari) 14.67 15.33 16.67 16.67 17.33 20.00 0 5 10 15 20 25 30 3 7 21 K u a t T e ka n ( M P a ) Umur (Hari)
Gambar 2.

## Tabel 3. Rekapitulasi Kuat Tekan Mortar
Kuat Tekan Rata – Rata Mortar (MPa)
Agregat Halus Pasir Takari Agregat Halus Pasir Kali Mas Hari  21 Hari  28 Hari  3 Hari 7 Hari 36,00 38,00 39,33 31,33  38,00 26,00 28,67 32,00 26,00 29,33 15,33 16,67 22,00 16,67 17,33 9,33 10,00 16,00 8,67 10,00
hasil  rekapitulasi  kuat  tekan  mortar  yang  ditampilkan  pada  Tabel  3  dibuat  grafik tekan mortar untuk tiap variasi campuran ditunjukkan pada gambar 2.
. Kuat Tekan Mortar Variasi 1PC : 2Psr
. Kuat Tekan Mortar Variasi 1PC : 6Psr
(b). Kuat Tekan Mortar Variasi 1PC : 4Psr
(d). Kuat Tekan Mortar Variasi 1PC : 8Psr
dan  Gambar  2  didapati  hasil  nilai  kuat  tekan  mortar  yang  menggunakan agregat halus pasir Kali Mas lebih besar dari nilai kuat tekan mortar yang Dengan  selisih  rata-rata  untuk  variasi  campuran  1  PCC  :  2  Psr  =  6,10%,  1 PCC :4 Psr = 17,25%, 1 PCC : 6 Psr = 16,21%, 1 PCC :8 Psr = 10,95%,
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  didapati  hasil  kuat  tekan  beton  dengan menggunakan pasir Kali Mas lebih tinggi dari pada menggunakan pasir Takari. Kuat tekan beton yang dihasilkan dengan menggunakan pasir Kali Mas dengan umur perawatan 7,14 da
39.33 40.00 42.00 28 Pasir Takari Pasir Kali Mas 16.67 22.00 20.00 26.00 21 28 Umur (Hari) Pasir Takari Pasir Kali Mas 20.00 26.00 28.67 32.00 26.00 29.33 32.00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 3 7 21 K u a t T e ka n ( M P a ) Umur (Hari) 8.00 9.33 10.00 8.67 10.00 12.00 0 5 10 15 20 3 7 21 K u a t T e ka n ( M P a ) Umur (Hari) Gambar 2.Diagram Kuat Tekan Untuk Tiap Mutu Rencana

## Rata Mortar (MPa)
Agregat Halus Pasir Kali Mas 21 Hari  28 Hari 40,00 42,00 32,00 36,67 20,00 26,00 12,00 17,33
hasil  rekapitulasi  kuat  tekan  mortar  yang  ditampilkan  pada  Tabel  3  dibuat  grafik tekan mortar untuk tiap variasi campuran ditunjukkan pada gambar 2.
. Kuat Tekan Mortar Variasi 1PC : 4Psr
. Kuat Tekan Mortar Variasi 1PC : 8Psr
dan  Gambar  2  didapati  hasil  nilai  kuat  tekan  mortar  yang  menggunakan menggunakan agregat rata  untuk  variasi  campuran  1  PCC  :  2  Psr  =  6,10%,  1
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  didapati  hasil  kuat  tekan  beton  dengan menggunakan pasir Kali Mas lebih tinggi dari pada menggunakan pasir Takari. Kuat tekan beton yang dihasilkan dengan menggunakan pasir Kali Mas dengan umur perawatan 7,14 dan 28 hari
32.00 36.67 28 Pasir Takari Pasir Kali Mas 16.00 17.33 28 Pasir Takari Pasir Kali Mas Diagram Kuat Tekan Untuk Tiap Mutu Rencana
ialah  dengan mutu rencana 15 MPa yaitu 12,56 MPa, 16,61 MPa dan 17,27 MPa dibandingkan dengan mengguanakan pasir Takari yaitu 11,13 MPa, 15,66 MPa dan 15,85 MPa. Dengan mutu rencana  25  MPa  didapatkan  kuat  dengan  menggunakan  pasi  Kali  Masa  yaitu  19,44MPa,  26,33 MPa  dan  27,46  MPa  dibandingkan  dengan  menggunakan  pasir  Takari  yaitu  18,21  MPa,  25,57 MPa dan 25,86 MPa.
Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan mortar didapatkan hasil kuat tekan mortar untuk umur 28 hari  dengan  komposisi  campuran  1  Pcc  :  2  Psr,  1  Pcc  :  4  Psr,  1  Pcc  :  6  Psr,  dan  1  Pcc  :  8  Psr didapatkan  kuat  tekan  dengan  menggunakan  pasir  Kali  Mas  berturut-turut  yaitu  42,00  MPa, 36,67  MPa,  26,00  MPa  dan  17,33  MPa  dibandingkan  dengan  menggunakan  pasir  Takari berturut-turut yaitu 39,33 MPa, 32,00 MPa, 22,00 MPa dan 16,00 MPa.

## SARAN
Harus  melakukan  pencucian  terhadap  pasir  Kali  Mas  karena  kadar  lumpur  yang  lebih  dari  5% sebelum digunakan sebagai material konstruksi beton.

## DAFTAR PUSTAKA
BSN.  2000.  SNI  03-2834-2000  (Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal).
BSN, Jakarta.
BSN.  2002a.  SNI  03–2847-2002  (Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton.  Untuk  Bangunan Gedung). BSN, Jakarta.
BSN. 2002b. SNI 03–6825-2002 (Metode Pengujian Kekuatan Tekan Mortar Semen Portland Untuk Pekerjaan Sipil). BSN, Jakarta.
BSN. 2004. SNI 15-7064-2004 (Semen Portland Komposit). BSN, Jakarta.
Tjokrodimuljo, 2007. Teknologi Beton. Penerbit KMTS FT UGM, Yogyakarta.